218 



CAMILLO GUIDI 



1 



contrasta validamente la dilatazione trasversale del beton e ne aumenta per conse- 

 guenza notevolmente la sua resistenza allo schiacciamento. Questo fatto è già stato 

 posto bene in rilievo nella nostra precedente Nota. 



Nella Tabella VII sono registrate le resistenze allo schiacciamento offerte dai 

 saggi semplici, cioè non armati, dei diversi impasti, dopo uno ovvero dai tre ai cinque 

 mesi di stagionatura all'umido. Verificandosi per tali materiali oscillazioni fortissime 

 nei risultati sperimentali, ho preferito riportare la resistenza minima e la massima, 

 anziché soltanto il valor medio. 



Su n. 16 di questi saggi ho anche eseguito la ricerca delle deformazioni ela- 

 stiche per mezzo dello Spiegeìapparat di Bauschinger, e la determinazione del rela- 

 tivo modulo di elasticità. Nella Tabella II sono registrate le deformazioni elastiche 

 a partire da uno sforzo iniziale di 1 tonnellata e fino a 4 tonnellate, dopo aver pre- 

 ventivamente sottoposto il saggio a tre o tutt'al più quattro ripetute sollecitazioni 

 a sforzo moderato. Abbiamo tralasciato di riportare nella detta tabella le deforma- 

 zioni per sforzi superiori a circa 40 K? /cm», ai quali non dovrebbero mai assogget- 

 tarsi nella pratica tali materiali. 



Anche per sforzi moderati, come apparisce dalla tabella, la legge di Hooke non 

 è pienamente soddisfatta, salvo qualche eccezione (saggio 16), e generalmente le 

 deformazioni crescono in proporzione più rapida degli sforzi ; tuttavia, praticamente, 

 per sforzi non rilevanti, la legge di proporzionalità può essere ammessa. 



La Tabella III contiene per tali saggi il carico di schiacciamento ed il modulo 

 di elasticità calcolato per mezzo della 



nella quale AP rappresenta l'incremento di carico producente la variazione Al della 

 lunghezza di misura l, che per tutti i saggi fu di cm. 15,0, ed F è l'area della se- 

 zione trasversale del saggio. I valori di AP e di A 2 sono ricavati dalla Tabella II. 

 Da questi risultati si può arguire, d'accordo con quanto abbiamo già detto nella pre- 

 cedente Nota, che per gl'impasti comunemente impiegati nelle costruzioni in cemento 

 armato, il valore di E c si avvicina realmente a 200 Vcm*, come si ammette in pra- 

 tica ; tanto più se si osserva che nelle costruzioni della pratica la pigiatura del beton 

 sarà generalmente meno accurata di quella dei saggi sperimentali. Quindi il rapporto 

 10 fra i moduli di elasticità del ferro e del beton per i pilastri in beton armato, i 

 quali vanno soggetti a compressione, è giustificato ; e del resto, seppure quel rap- 

 porto fosse di qualche poco diverso dal suddetto valore, i calcoli eseguiti in base a 

 quell'ipotesi restano affetti, come è noto, da un errore praticamente trascurabile, in 

 grazia della piccola percentuale del ferro. 



Prove a tensione. 



I saggi assoggettati a questa prova avevano, per un certo tratto centrale, forma 

 prismatica di sezione pressoché quadrata di cm. 10 di lato; le loro estremità, fog- 

 giate a coda di rondine, venivano prese con opportune morse metalliche. Alcuni 



